( tJS'J ) 



intorno ul (l'ulliimcnlo loro espcriinenli i (|ii;ili gli (liino»ti-urunu potorsenc con te- 

 nue sposa inticriiinentc ottencic il rame od il feri'o, si fa t|uiiitli a descriverne 

 brevemente il processo. 



L'analisi chimica fece conoscere comporsi le loppe che trovansi presso di Sro- 

 pcllo 



Silice 8. 00. 



Mliinniiii 0. 23. 



Calce .".73. 



Magnesia 1 . 00. 



Rame 13.97. 



Solfo 7. 9S. 



Ferro melallieo 59. 00. 



l'i'i'iliia, iiciild ciuboiiico , ossigeno e carbone. . fl. 08. 



100. 00. 



e (pielle poscia della fucina di Magn.T 



Silice 3. 50. 



Aliuminn 0. 25. 



Calce 1.50. 



.Magnesia 0. 50. 



Kame 8. 38. 



Solfo 4.21. 



Ferro melallieo 74. 89. 



Perdila, acido carbonico, ossigeno e carbone. . 6. 77. 



100. 00. 



Avenilo pertanto ridotte queste loppe in piccoli frantumi, egli le fece reagire 

 con un eccesso di acido solforico assai dilungato, ed alla temperatura di circa 

 centigradi GO. 



Per silTalta operazione sciolse nell'acido solforico il ferro, parte dell' allumina, 

 la magnesia e parte della calce, ed avendo (|uindi opportunamente concentrata la 

 soluzione ottenne con sui'cessiva cristallizzazione il \ilriolo di ferro che ricono- 

 sccvasi di ottima qualità; non contenendo esso che lievi indizii di calce senza 

 traccia alcuna di rame. Strugiiendo inlìne il residuo composto di rame, selce, e 

 di un tal poco di solfo dì ferro, forse allo stalo di gratile, e di solfato di calce, 

 facilmente ne otteneva con opportuno fondente lutto il rame. 



